( 739) 



» Tous les alliages contenant de o à aS pour loo de nickel semblent 

 soumis à cette transformation irréversible, le passage à l'un des états se 

 produisant entre le rouge sombre et le rouge cerise, et le retour débutant 

 à une température d'autant plus basse que l'alliage contient plus de nickel. 

 Après le recuit, l'alliage est non magnétique et doux; après le refroidisse- 

 ment, il est magnétique et très sec. 



» Pour étudier la région de passage du premier au deuxième état, je me 

 suis servi du procédé précédemment décrit, consistant à comparer la règle 

 d'acier-nickel à une barre de laiton qui lui est fixée par une extrémité. 

 Les expériences les plus complètes ont été faites sur une barre contenant 

 i5 pour loo de nickel environ. 



» On cIiaufTait au rouge la barre d'acier, puis, sans la laisser refroidir, on y fixait 

 la règle de laiton. L'ensemble était alors plongé dans un bain d'huile préalablement 

 chaulTé vers 200°. On laissait la température s'abaisser lentement et l'on faisait, de 

 temps en temps, une mesure de la dillérence des deux règles. Après un refroidissement 

 d'une cinquantaine de degrés, on réchaufl'ait le bain et l'on déterminait les variations 

 de longueur de la règle à température ascendante d'abord, puis dans le refroidisse- 

 ment qui suivait. Les mesures, très longues, ont été interrompues plusieurs fois et 

 reprises à des jours différents. 



» J'ai constaté en premier lieu que la dilatation de l'alliage étudié à l'état 

 non magnétique est presque identique à celle du laiton, comme l'avait 

 annoncé M. A. Le Chatelier. Puis, lorsque la température de i3o° est 

 atteinte, la barre commence à s'allonger en se refroidissant, et sa variation 

 atteint bientôt 40*^ P^'i' degré et par mètre. Cette augmentation de lon- 

 gueur a été suivie ainsi jusqu'à — 60°. Le refroidissement n'a pu être 

 poussé plus loin, mais la forme de la courbe dans ses dernières parties 

 montre que la transformation était à peu près complète. 



» Si, au cours de la transformation pendant laquelle la règle s'allonge en 

 se refroidissant, on élève la température, elle s'allonge encore suivant une 

 fonction sensiblement linéaire; elle se comporte alors comme tout autre 

 métal ou alliage, tant que l'on ne revient pas au point où le réchauffetnent 

 a commencé. Si l'on repasse, en descendant, par cette température, la 

 contraction cesse brusquement et l'augmentation de volume recommence 

 à se manifester en suivant exactement la courbe au point où on l'avait 

 abandonnée. 



» Toutefois, aux températures basses, le phénomène peut se passer dif- 

 féremment. En opérant, comme il vient d'être dit, sur une règle contenant 

 24 pour 100 de nickel, et dont la transformation commence au-dessous de 



